﻿18 
  C. 
  Doelter, 
  

  

  dem 
  Albitgesetz 
  eine 
  Auslöschungsschiefe 
  Mo! 
  von 
  zumeist 
  

   40° 
  bis 
  42°. 
  

  

  Die 
  Lichtbrechung 
  ist 
  erheblich 
  höher 
  als 
  Canadabalsam, 
  

   doch 
  bedeutend 
  niedriger 
  als 
  Diopsid; 
  wegen 
  des 
  spärlichen 
  

   Auftretens 
  können 
  weitere 
  Angaben 
  nicht 
  gemacht 
  werden. 
  

   Wie 
  durch 
  die 
  wahrscheinliche 
  Beimengung 
  des 
  Silicates 
  

   MgAl 
  2 
  Si0 
  6 
  die 
  optischen 
  Verhältnisse 
  beeinflußt 
  werden, 
  ist 
  

   nicht 
  bekannt, 
  keinesfalls 
  kann 
  es 
  sich 
  hier 
  um 
  dieses 
  Silicat 
  

   im 
  reinen 
  Zustande 
  handeln, 
  da 
  für 
  dieses 
  C. 
  Doelter 
  und 
  

   E. 
  Dittler 
  1 
  gerade 
  Auslöschung 
  angeben 
  (in 
  allen 
  Schnitten). 
  

  

  Auffallend 
  ist 
  es, 
  daß 
  trotz 
  der 
  langen 
  Abkühlungszeit 
  das 
  

   Silicat 
  Mg 
  Al 
  2 
  Si0 
  6 
  nicht 
  in 
  den 
  Diopsid 
  einging; 
  der 
  Anstoß 
  

   zur 
  gesonderten 
  Ausscheidung 
  scheint 
  vom 
  Silicat 
  MgCr 
  2 
  Si0 
  6 
  

   auszugehen. 
  Der 
  Chromspinell 
  entzieht 
  wahrscheinlich 
  dem 
  

   ersten 
  Silicat 
  auch 
  A1 
  2 
  3 
  und 
  MgO, 
  aber 
  jedenfalls 
  nur 
  geringe 
  

   Mengen. 
  

  

  Ein 
  farbloses 
  Glas 
  mit 
  einer 
  Lichtbrechung 
  wie 
  Canada- 
  

   balsam 
  füllt 
  die 
  letzten 
  Hohlräume. 
  

  

  Es 
  war 
  nunmehr 
  zu 
  versuchen, 
  ob 
  es 
  gelänge, 
  feste 
  

   Lösungen 
  von 
  CaMgSi 
  2 
  6 
  mit 
  kleineren 
  Mengen 
  von 
  Cr 
  2 
  3 
  

   herzustellen. 
  Zu 
  diesem 
  Zwecke 
  wurden 
  zwei 
  Versuche 
  aus- 
  

   geführt 
  : 
  

  

  Versuch 
  IL 
  Diopsidsilicat 
  (CaMgSi 
  2 
  6 
  ) 
  wurde 
  mit 
  10 
  Mole- 
  

   kularprozenten 
  von 
  Chromoxyd 
  gemengt. 
  

  

  Das 
  Resultat 
  dieses 
  Versuches 
  war, 
  daß 
  wohl 
  etwas 
  

   Chromoxyd 
  vom 
  Diopsid 
  aufgenommen 
  wurde, 
  daß 
  aber 
  der 
  

   größere 
  Teil 
  des 
  Chromoxyds 
  sich 
  aus 
  Schmelzfluß 
  besonders 
  

   ausscheidet. 
  

  

  Der 
  Versuch 
  wurde 
  im 
  Kurzschlußofen 
  ausgeführt, 
  wobei 
  

   sich 
  zwar 
  eine 
  krystallinische 
  Masse 
  ergab, 
  welche 
  aber 
  der 
  

   Homogenität 
  entbehrt. 
  Vor 
  allem 
  hatte 
  sich 
  eine 
  Art 
  Saigerung 
  

   eingestellt, 
  indem 
  sich 
  ein 
  Teil 
  des 
  Chroms 
  als 
  Kugel 
  im 
  Innern 
  der 
  

   Silicatmasse 
  ausgeschieden 
  hatte. 
  Was 
  den 
  Rest 
  anbelangt, 
  so 
  

   war 
  diese 
  aus 
  Silicaten 
  bestehende 
  krystalline 
  Masse 
  auch 
  nicht 
  

   homogen, 
  sondern 
  man 
  kann 
  in 
  derselben 
  deutlich 
  einen 
  

   Diopsid 
  unterscheiden 
  und 
  zwischen 
  den 
  Diopsidkrystallen 
  eine 
  

  

  Diese 
  Sitzungsber., 
  120, 
  I, 
  p. 
  905. 
  

  

  